— 338 — 
Questo rapporto aumenta coll’ aumentare della tensione in ogni caso, tranne che 
in due soli esempî, nei quali è più probabile che sia intervenuto qualche errore spe- 
rimentale. Questo campione, dunque, quando è sottoposto a tensione, dà origine ad 
una perdita di energia per isteresi, maggiore che quando è scarico. 
Ewing nel lavoro dianzi citato aveva trovato con numerose esperienze che non 
sempre un materiale più magneticamente dolce nel senso che ha maggior permeabilità 
in corrispondenza di forze magnetizzanti medie e maggior magnetismo residuo, ha 
anche minore area d'’ isteresi e talvolta la stessa ricozione accresce la permeabilità e 
il magnetismo residuo, ma non diminuisce l’area d' isteresi: cosicchè esistono materiali 
magneticamente dolci nel senso che hanno grande permeabilità in corrispondenza di 
forze magnetizzanti medie e grande magnetismo residuo, e materiali magneticamente 
dolci nel senso che hanno piccola area d’ isteresi. Dalle mie esperienze segue che la 
tensione può conferire al ferro incrudito i caratteri che sono proprî dei materiali ma- 
gneticamente dolci nel primo senso, e non conferisce contemporaneamente quelli che 
appartengono ai materiali magneticamente dolci nel secondo senso. Anche per questo 
rispetto, adunque, la tensione si comporta come talvolta si comporta una ricozione. 
Conchiuderò con un'osservazione generale. Nelle questioni di magnetismo l’ espe- 
rienza finora non ha trovato leggi generali, ed ogni campione di ferro ha il proprio 
carattere e le sue proprie qualità. Perciò un risultato sperimentale non può estendersi 
a legge generale del magnetismo, ed ha valore relativo soltanto al campione cui si 
riferisce. Ogni serie di esperienze è un caso particolare dell'infinita varietà che offrono 
questi fenomeni. E così io presento i risultati miei solo come esempio, che potrà aiutare 
chi imprenda ricerche di questa specie, come piccolo contributo per accrescere il nu- 
mero delle osservazioni già fatte coll’augurio, che si costituisca presto la sintesi di 
questo capitolo della fisica. 
Riassunto. Le conseguenze che si possono trarre da questo studio sono le seguenti : 
1° Quando un filo di ferro dolce, incrudito con lo stiramento, è sottoposto ad 
una forza magnetizzante costante e a cicli elastici di sollecitazioni longitudinali fra 
i limiti di P kg. di tensione e P kg. di compressione, l’ induzione magnetica subisce 
anch'essa un processo ciclico di variazione, che è stabile dopo che sono stati fatti 
alcuni cicli completi. 
2° L'influenza degli sforzi di tensione sopra un filo incrudito con lo stiramento 
dipende dall’ allungamento, che il filo ha subìto. Dopo i primi allungamenti (a partire 
dal ferro ricotto) l'influenza è piccola e disordinata: aumentando l'allungamento, essa di- 
venta repentinamente grande e regolare. Prima di un certo allungamento il filo si com- 
porta come un materiale dolce ; dopo di quell’ allungamento esso perde alcuni caratteri 
del materiale dolce; ma li riacquista in una certa misura se è sottoposto a trazione. 
3° Questo raddolcimento magnetico, che si ottiene con la tensione, consiste: 
a) In una modificazione della curva normale, nel senso che il primo gomito 
è più accentuato, e corrisponde a forze magnetizzanti più deboli, e il tratto intermedio 
è più inclinato; 
5) In un aumento del magnetismo residuo; 
c) In una diminuzione della forza coercitiva; 
d) In un aumento dell’area d’ isteresi. 
